596 



lastungen (u^) sind zu gering, um solche Differenzen, wie sie sich bei 

 diesem Metall bezüglich /q ergeben haben, hervorzubringen. 



Was nun ferner die Aenderung des sekundären E — K mit der 

 Spannung tt, des Drahtes anderer Substanzen als Kupfer anlangt, so 

 verfügte ich über ein ziemlich umfangreiches Beobachtungsmaterial aus 

 meinen früheren Versuchen (1885. Heft 1.). Ich lasse auch diese Resul- 

 tate der Vollständigkeit halber im Auszuge hier folgen, bemerke jedoch, 

 dass sich die Verlängerungen l zwar auch auf 1 Meter Drahtlänge, aber 

 auf die beigefügte Mehrbelastung n^ (nicht 1 kg) pro qmm beziehen. 

 Auch sind die auf der Spiegelskala sich zeigenden Verlängerungen (k) 

 nicht auf die Temperatur 0^ reduziert, da die Verschiedenheit der Tem- 

 peraturen t nicht so bedeutend ist, um den Zweck der Zusammenstellung 

 zu vereiteln. Die Zahlen sind der Uebersichtlichkeit der Erscheinung 

 wegen von den kleineren zu grösseren tt., fortschreitend dargestellt, ob- 

 wohl eine bestimmte Ordnung bei den Versuchen nicht eingehalten 

 ward. Die Versuche sind immer an dem gleichen Exemplar einer 

 Substanz vorgenommen. Zum Teil ist / das Mittel aus zwei oder 

 mehreren Versuchsgruppen. 



Substanz: tij tTj A t. 



Silber: 1,6422 6,4192 73,86 Sktl. 



2,4633 „ 71,52 5—6« 



3,2844 „ 70,04 



Piatina: 2,0773 9,1098 40,23 



4,1546 „ 37,56 



8,3092 „ 36,74 



12,4638 „ 36,46 



16,6184 „ 36,32 



20,7730 „ 36,21 



Kupfer: 4,0590 12,4670 77,57 



8,1170 „ 77,09 6 — 8^ 



10,1460 „ 76,99 



Eisen: 4,8892 16,6110 71,40 



9,7784 „ 70,66 



14,6676 „ 70,42 



19,5568 „ 70,04 



7— i 



5—6 







